— 520 — 
maggiori e più difficili a scomparire, quanto più basso è il modulo di elasticità per 
cui è passato momentaneamente il corpo in posizione forzata (!). 
Abbiamo detto che in un corpo libero deformato, la deformazione va scomparendo 
finchè: Rds > y2ds, ma la cosa varia se vi sono resistenze esterne. Chiamando y% 
un coefficiente d'attrito esterno, p pressione sull'unità di lunghezza, perchè scompa- 
risca la deformazione si dovrà verificare: Rds > yQds + ypds. 
Ora il coefficiente y cresce coll’umidità e col calore, cioè inversamente a y: 
quindi in presenza di resistenze esterne non sarà sempre vero che la deformazione 
permanente scomparisca tanto più facilmente, quanto più si eleva la temperatura e 
l'umidità. 
Riportiamo le esperienze eseguite su nastro di lana merinos senza torsione, pre- 
cedentemente rigonfiato con esposizione in aria satura, e sottoposto alla pressione di 
1 kg. in un cilindro di vetro del diametro di 10 cm. 


VoLume pI 10 GR. LANA sorto 1000 GR. 



AERCCORI | Sviluppo 
Termometro | Igrometro Compressa 15 dopo 15° 
cm. c. RA, 
9,5 40 430 1050 
8,0 50 400 950 
8,5 67 380 900 
9,0 77 350 850 
8,0 90 320 725 
8,0 95 270 470 
8,0 100 150 400 
0,0 70 450 1000 
d 67 420 950 
8,5 67 380. 900 
JUB5 70 370 875 
28 66 350 850 
100 5 (9) 200 800 
100 100 100 150 
Nella compressione si ottennero volumi tanto piccoli quanto più alta era l'umi- 
dità dell’aria e la temperatura; ma le deformazioni permanenti rimasero maggiori 
nelle esperienze in cui il modulo di elasticità era minore; e ciò è naturale, perchè 
di fronte ad un attrito interno minore abbiamo un attrito esterno maggiore, ed a 
parità di deformazione minor reazione. 
Il tiratoio (rame) distende il tessuto allo stato umido, e lo tiene disteso finchè 
una corrente d'aria a 50°-60° l'abbia completamentente asciugato. In questo passaggio 
scompariscono le precedenti deformazioni di flessione, e rimane poi nel tessuto una dila- 
tazione trasversale, ossia una deformazione in lunghezza, specialmente nei fili e nelle 
fibre di trama. 
(1) Nella curvatura del legno per mobili, torcitura del crine per materassi, impressione di pelli 
e stoffe, conviene agire alla massima umidità e temperatura possibile, ed esporre poi il corpo in 
posizione obbligata all’azione del vapore a pressione di qualche atmosfera. 
Nella calandratura dei panni si ricorre al calore e non all'umidità, perchè l’azione sarebbe 
troppo energica, ed il tessuto acquisterebbe un incartamento che difficilmente scomparirebbe in se- 
guito coll’ operazione del rientramento. 
